# Caractéristiques physiques des alliages d'aluminium

Matériaux :
| plan du chapitre en cours Matériaux Généralités Matériaux métalliques Alliages ferreux Aciers Aciers en général Désignation normalisée des aciers Aciers de construction Aciers inoxydables Caractéristiques physiques des aciers Fontes Désignation normalisée des fontes Nuances usuelles des fontes Caractéristiques physiques des fontes Métaux et alliages non-ferreux Aluminium et alliages Cuivre et alliages Magnésium et alliages Titane et alliages Zinc et alliages Traitement des métaux Traitements thermomécaniques, état de livraison Traitements de surface Matériaux non métalliques Céramiques Divers Matériaux biocompatibles Niveau A - débutant B - lecteur averti C - compléments Avancement Projet Ébauche des chapitres En cours Avancé Terminé Quoi de neuf Docteur ? ajouter une rubrique les 5 dernières mises à jour notables Calcul des assemblages par filetage Courroies de transmission Le Rein, site d’implantation en Biocompatibilité - début de réorganisation du livre de technologie mises à jour précédentes Les plus récentes sont en tête de liste ! test test test test test | navigation rapide dans le livre de technologie ■ préface - SOMMAIRE COMPLET SOMMAIRE COMPLET ■ Aspects généraux Éléments théoriques et pratiques Matériaux Énergie Fonctions mécaniques ■ Éléments de machines Transmissions mécaniques Technologie Modèles |

## Caractéristiques générales

L'aluminium est l'élément chimique ayant le numéro atomique Z = 13. Il cristallise sous forme cubique à faces centrées (Fm3m, A1), avec un paramètre de maille
    a = 4,0412 Å.
* Masse molaire atomique : M$_{al}$ = 26,981 g/mol ;
* masse volumique : ρ$_{Al}$ = 2 698 kg/m$^3$ ;
* densité : d = 2,698.

## Caractéristiques thermodynamiques

Caractéristiques thermodynamiques de l'aluminium pur à 20 °C :
| Matériau | T$_f$ (°C) | λ (W/m/K) | L$_f$ (kJ/kg) | c$_p$ (J/kg/K) | α (10$^{-6}$K$^{-1}$) |
| Aluminium pur | 660 | 238 | 335 | 929 | 22,38 |
| Alliage d'aluminium moulé | | 146 | | 929 | 24 |
| Alliage d'aluminium corroyé | | 151 | | 929 | 24 |
| Alliage d'aluminium au silicium | ≥ 578 | 170 | | 929 | 24 |
* T$_f$ : température de fusion ;
* λ : conductivité thermique ;
* L$_f$ : chaleur latente de fusion ;
* c$_p$ : chaleur massique, capacité calorifique à pression constante ;
* α : coefficient de dilatation linéaire.

## Caractéristiques électromagnétiques

La résistivité électrique dépend beaucoup des impuretés, donc de la nuance de l'alliage.
Notons que l'aluminium est paramagnétique.
Caractéristiques électromagnétiques des alliages d'aluminium :
| Matériau | ρ$_e$ (10$^{-9}$Ωm) | σ (10$^6$S/m) | α (10$^{-3}$K$^{-1}$) | μ$_r$ | χ$_m$ |
| Aluminium pur | 26,9 | 37,7 | 4,03 | 1,000022 | 2,2⋅10$^{-5}$ |
| Aluminium recuit | 34,4 à 38,2 | | | |
* ρ$_e$ : résistivité électrique à 20 °C ;
* σ : conductivité électrique ;
* α : coefficient de température : ρ(θ) = ρ$_0$(1 + αθ), θ étant la température en °C et ρ$_0$ la résistivité à 0 °C ;
* μ$_r$ : perméabilité magnétique relative ;
* χ$_m$ : susceptibilité magnétique.

## Caractéristiques mécaniques
### Aluminium pur

* module de Young : E ≃ 57 GPa ;
* module de Poisson : ν ≃ 0,34.

### Alliages d'aluminium

* module de Young : E ≃ 58 GPa ;
* module de Poisson : ν ≃ 0,33.

## Notes

* 1 2 P. Dal Zotto, J.-M. Larre, A. Merlet, L. Picau, Mémotech génie énergétique, Casteilla, 1996 (ISBN 2-7135-1644-7), p. 13
* ↑ J.-L. Fanchon, Guide de mécanique — Sciences et technologies industrielles, Nathan, 2001 (ISBN 2-09-178965-8), p. 538
* ↑ proche de l'eutectique
* ↑ w:Résistivité, w:en:Permeability (electromagnetism), w:Susceptibilité magnétique
* ↑ Y. Déplanche, Mémo formulaire, Casteilla, 1991, p. 245-246